162 Referate. 33,2. 



b) ü n t 6 r s c b e i d u n g v o n S u 1 f i t - ii u d N a t r o ii z e 1 1 s t o f f. 

 Hierfür ist wichtig, daß Sultitzellstoff im allgemeinen nocb mehr Lignin 

 entbält als Natronzellstoff. Klemm färbt mit einer gesättigten wässe- 

 rigen, mit 2 Prozent Alkohol versetzten Lösung von Kosanilinsuifat, 

 der soviel Schwefelsäure zugesetzt ist, daß sie einen violetten Schimmer 

 angenommen hat. Ungebleichter Sultitzellstoff wird tief violettrot, ge- 

 bleichter Sulfitzellstoff und ungebleichter Natronzellstoff färben sich 

 schwächer rot, gebleichter Natronzellstoff erhält nur einen schwach 

 rötlichen Schimmer oder färbt sich überhaupt nicht. Gebleichter Sulfit- 

 zellstoff und ungebleichter Natronzellstoff unterscheiden sich darin, daß 

 ersterer sich in einer gesättigten Lösung von Malachitgrün in 2prozeu- 

 tiger Essigsäure schwach blau oder gar nicht, letzterer in dieser Farbe 

 sich deutlich grün färbt. — Zur bloßen Orientierung über den Lignin- 

 gehalt eines Zellstoffs empfiehlt Verf. folgende Doppelfärbung nach 

 Behrens: Man färbt den Faserbrei einige Minuten lang in der 15- bis 

 20fachen Menge ^/„prozentiger wässeriger, mit etwas Essigsäure ver- 

 setzter und erwärmter Malachitgrünlösung, nach dem Auswaschen in der 

 gleichen Menge ^/„prozentiger, mit einigen Körnchen Soda versetzter 

 Kongo-rotlösung ; eine kleine Menge der Fasern wird nach dem Aus- 

 waschen in Glyzerin untersucht. Stark verholzte Fasern sind deutlich 

 grün, weniger verholzte bläulichgrün, unverholzte rot gefärbt. — Eine 

 andere Methode der Vergleichung des Verholzungsgrades beruht dar- 

 auf, daß reine Zellulose mit starker Schwefelsäure eine- wasserhelle 

 Lösung gibt, während ligninhaltige die Säure je nach dem Ligningehalt 

 mehr oder weniger bräunt (Klason). Es wird eine Mischung von 

 1 Gewichtsteil Wasser und 4 Gewichtsteilen konzentrierter Schwefel- 

 säure ( — von Richter statt dessen ISprozentige Salpetersäure — ) 

 empfohlen. 



Eine zweite Gruppe von Methoden zur Unterscheidung von Sulfit- 

 und Natronzellstoff" benutzt den größeren Harzreichtum des Sulfitzell- 

 stoffs. Methode von Klemm: In üblicher Weise hergestellter Faserbrei 

 wird von dem anhaftenden Wasser durch Absaugen befreit und auf 

 dem Objektträger oder im Ulirglas mit einer konzentrierten Lösung 

 von Sudan HI in einem Gemisch von 3 Teilen Alkohol und 1 Teil 

 Wasser gefärbt. Nach wenigen Minuten saugt man die Farblösung 

 mit Löschpapier ab und untersucht in Wasser. Bei harzreichen Sulfit- 

 zellstoffen zeigen sich dann rotgefärbte Harzklümpchen an den farb- 

 losen Faserwänden und in den Markstrahlzellen ; harzarme, besonders 

 gebleichte Sulfitzellstoffe zeigen nur in den Markstrahlzellen Harz; 

 Natronzellstofte sind meist ganz frei von Harzteilchen. — Methode 

 von Schwalbe (Cholesterinreaktion) : Etwa 0*5 g Zellstoff Avird mit 

 1 bis 2 cc Tetrachlorkohlenstoff oder Chloroform übergössen und zum 

 Sieden erhitzt; die Flüssigkeit gießt man in ein Reagensglas, läßt 

 abkühlen, fügt 0'5 cc Essigsäureanhydrid zu und läßt vorsichtig 6 bis 

 10 Tropfen reine konzentrierte Schwefelsäure zufließen. Entsteht zu- 

 nächst eine zarte rosenrote Färbung, die rasch nach grün umschlägt. 



